395 



XIII. Arbeiten , ausgeführt im chemischen Laboratorium der 

 k. k. geologischen Reiehsanstalt. 



Von Karl Ritter v, H a u e r. 



Nr. 1. Steinkohle aus dem Pranzlgraben bei Mölln nächst Steyr in Oher- 

 österreieh. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn Simon Ginstl. 



Wassergehalt in 100 TheiJen 2-3 



Asche „100 „ 25-9 



Wärme-Einheiten 4068 



Aeqiiivaient einer 30" Klafter weichen Holzes in Centnern . . .12-9 



Nr. 2. Zinkerze von Ubelbacli, Petzel und Bleiberg, welche in der Zink- 

 hütte zu Johannisth'd verarbeitet werden. Untersucht von Herrn Ludwig 

 Kuschel jun, 



a) rohe Blende von Petzel bei Lichtenwald in Steiermark. Das Lager besitzt 

 eine Mächtigkeit von 3 — 7 Fuss. 



100 Theile enthalten: 



Eisenoxyd 9*0 



Zinkoxyd 49-2— 52-7 



Kalk 9-6 



Unlöslich und Schwefel 32-2 



b) geröstete Blende von Ubelbacb bei Peggau in Steiermark, Das Lager besitzt 

 eine Mächtigkeit von 9 — 22 Fuss. * 



100 Theile enthalten: 



Eisenoxyd 9-7 



Zinkoxyd 72-1 



Bergart, nchst ein wenig Schwefelzink und schwefelsaurem Zinkoxyd .17-3 



Um diese Blende herum kommt ein von Eisenoxyd roth gefärbtes Pulver in 

 ziemlichen Massen vor. Es enthält in 100 Theilen : 



Eisenoxyd 84-0 



Zinkoxyd und Schwefelzink 11*1 



Bergart 4-0 



Der graue Galmei von Übelbach, der sich als Anflug auf der Blende vorfindet, 

 enthält 59-7 Pct. Zinkoxyd; 



c) roher Galmei von Bleiberg in Kärnten. 

 100 Theile enthielten: 



Eisenoxyd 16*8 



Zinkoxyd 37-5 



Kalk 11-6 



Kohlensäure und Bergart . . 24*1 



Gerösteter Galmei von eben daher enthielt: 



Zinkoxyd 57-6 Pct. 



K. k. geologiaclie Reiehsanstalt. 15. Band. 1865. III. Heft. »1 



